(184) 



Cette poudre fut fondue d'ans un creuset de porcelaine avec 

 5o grains d'alcali pur. Toute la masse étant mise dans l'eau , 

 fut dissoute à quelques parcelles près, et annoncoit de la silice. 



La dissolution acide muriatique de 222 grains , étoit jaune 

 comme nous l'avons déjà dit j on en mêla une petite portion 

 avec la dissolution de prussiate de potasse ^ elle se colora en 

 bleu foncé , ensuite il se forma un précipité de même couleur. 



L'ummoniaque pure précipita en brun.] 



Toiite la dissolution acide muriatique , fut décomposée par 

 l'ammoniaque , jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de précipité. Le 

 précipité achevé , on le sépara par un filtre , dont on détermi- 

 na le poids 5 ensuite on lessiva et sécha. Il pesoit q5 grains 

 et serabloit être de l'oxide de fer brun. L'acide muriatique le 

 dissolvoit coraplettement, comme cela arrive ordinairement dans 

 les dissolutions de fer. Quelques grauas de cet oxide formè- 

 rent avec l'acide sulfurique étendu un sulfate de fer vert. 



On versa 60 grains d'acide muriatique concentré sur 20 grains 

 de cet oxide de fer brun , Hiis dans un creuset de porcelaine 

 on les fit sécher , et on répéta cette opération à quatre répri- 

 ses. Ensuite on fit rougir cet oxide ^ et après le refroidisse- 

 ment , on le fit bouillir avec 80 grains de fort acide nitrique. 

 Ce produit étant refroidi , fut arrosé d'eau et rassemblé sur le 

 filtre. L'oxide après avoir été bien lessivé et séché , étoit de 

 l'oxide de fer pur, du poids de 20 grains. 



La dissolution entière d'acide muriatique , séparée de l'oxide 

 ,de fer par le filtrage , fut décomposée par Tacide oxalique, jus- 

 qu'à formation complète d'un précipité blanc , pour convertir , 

 de cette manière, toute la terre calcaire en oxalate de sélénite. 



